792 



genau gefüllt ist, lässt man dasselbe erkalten. Hierauf wird es über 

 einer Weingeist-Lampe erhitzt, wobei man das Feuer hauptsächlich auf 

 diejenige Seite wirken lässt, welche der im Deckel befindlichen Öffnung 

 entspricht, um das Metall hier zuerst in Fluss zu bringen. Ist dieser 

 Wärme-Grad erreicht, so tritt das schmelzende Metall aus der Öffnung 

 im Deckel hervor, indem es ein Kugel-Segment bildet, welches sich 

 allmählich vergrössert, bis auf Einmal, während das Feuer unter dem 

 Gefässe gleichmässig fortbrennt, die Kugelförmige Wölbung des her- 

 vorgetretenen Metalles anfängt sich abzuplatten und mehr oder weniger 

 zusammenzusinken. Erst wenn die Erwärmung weiter fortgesetzt wird, 

 fängt die Oberfläche wieder an sich zu wölben und wieder stärker aus 

 dem Gefässe hervorzutreten. 



Diese Erscheinung kann wohl keinen andern Grund haben als den, 

 dass das Metall, kurz ehe es in vollständigen Fluss kommt, einen grös- 

 seren Raum einnimmt als im Momente seiner gänzlichen Verflüssigung, 

 mit welcher daher das Niveau einen Augenblick sinkt, um sich erst bei 

 fortgesetzter Erwärmung wieder zu erheben. 



Obgleich ich mich übrigens durch öftere Wiederholung dieses Ver- 

 suches mit mehren Metallen und Metall-Verbindungen von der Richtig- 

 keit desselben genau überzeugt habe, so muss ich doch bemerken, dass 

 derselbe nicht immer gleich gut und deutlich gelingt, indem es beson- 

 ders darauf anzukommen scheint, dass die Verflüssigung des Metalles 

 nicht zu schnell und nicht gleichmässig durch die ganze Masse erfolge, 

 da sonst, wegen der gleich nach der völligen Schmelzung wieder be- 

 ginnenden Ausdehnung, die augenblickliche Senkung des Niveaus leicht 

 unbemerkt bleibt und das schmelzende Metall sich daher ununterbro- 

 chen auszudehnen scheint. 



Zu bemerken ist ferner, dass die erwähnte Erscheinung sich nicht 

 bei allen Metallen gleich deutlich zeigt. Am auffallendsten erscheint 

 sie bei einigen Metall- Verbindungen , welche sich zugleich durch grös- 

 sere Neigung zum Krystallisiren auszeichnen , und bei welchen daher 

 auch die Ausdehnung im Übergangs-Stadium vom flüssigen zum festen 

 Zustande bedeutender ist, Diess ist namentlich der Fall bei dem Arsenik- 

 Blei und Arsenik-Zinn , bei welchen beiden jene Erscheinung schon an 

 geringeren Mengen (mittelst eines dem oben beschriebenen ähnlichen 

 nur kleineren Gefässes) leicht wahrzunehmen ist. Aber auch beim Blei 

 und der zum Schriftgiessen gebräuchlichen Mischung von Blei und 

 Spiessglanz habe ich sie doch nur bei Anwendung grösserer Quantitäten, 

 von etwa 1 Pfund, zu wiederholten Malen deutlich beobachtet. Weniger 

 deutlich ist sie dagegen bei dem Zinne wahrzunehmen, weil wahrschein- 

 lich die Ausdehnung dieses Metalles nach dem Eintritte seiner vollstän- 

 digen Verflüssigung zu schnell vor sich geht, als dass sich die Über- 

 gangs-Periode so genau beobachten Hesse. Doch ist es mir auch bei 

 diesem Metalle ein paar Mal gelungen, die erwähnte Erscheinung wahr- 

 zunehmen. 



Statt aller umständlicheren Versuche über diesen Gegenstand 



